pu Bois u. Rusens: Brechung u. Dispersion des Lichts in einigen Metallen. 963 
I. Bei dem Austritt aus Fe, Co und Ni (und voraussichtlich 
einer Reihe anderer Metalle) in Luft folgt das Licht bei geringen Aus- 
trittswinkeln zunächst fast genau dem Sxerrnıus’schen Sinusgesetz.' 
Es ist daher durchaus statthaft aus Beobachtungen bei nahe 
senkrechtem Durchgarg, aber auch nur aus solehen, einen Index ab- 
zuleiten, wie Hr. Kunpr es zuerst gethan hat. Auf dieses Verhalten 
gründet sich: 
I. die mathematische Definition des Brechungsindex solcher 
Metalle als lim (sin sin ;,). 
20 
Der Ausdruck in Klammern unterscheidet sich aber für die von 
uns untersuchten Metalle selbst bei beträchtlichen Werthen von i nur 
wenig von seinem Grenzwerthe. 
II. Von den durch diesen Brechungsindex charakterisirten idealen 
Substanzen weichen nun die Metalle bei zunehmender Neigung in dem 
Sinne ab, dass einem gegebenen 7, ein grösseres /, bez. einem ge- 
gebenen i ein kleineres i,„ entspricht. 
Die Werthe der übrigens geringen Abweichungen gibt unsere 
Tabelle empirisch (Z.6); sie nehmen für die drei Metalle in der 
Reihenfolge Ni, Co, Fe ab. 
14. Die Beobachtungsmethode. Für die Genauigkeit des 
unseren Messungen zu Grunde liegenden Beobachtungsverfährens ist 
der Umstand sehr günstig, dass sich aus den starken Abweichungen 
in der beobachteten Ablenkung schliesslich nur geringe Änderungen 
in der endgültig auf dem Integrationswege erreichten Beziehung er- 
geben. 
Für viele Zweeke mehr qualitativer Art dürfte es sich empfehlen, 
überhaupt nur bei grosser Neigung zu beobachten; und zwar ist der 
geeignetste Winkel etwa 60°; die Ablenkung beträgt dann etwa das 
dreifache derjenigen bei senkrechtem Durchgang. Die scheinbare 
Breite der Prismen dagegen ist nur halbirt (cos 60° — 0.500), so dass 
noch keine allzu störende Beugung auftritt. Wie gesagt, lassen 
sich aber Brechungsindices in aller Strenge nur aus Messungen bei 
senkrechtem Durchgang berechnen; diese Beobachtungsmethode haben 
wir denn auch für unsere Messungen der Dispersion beibehalten. 
15. Andere Metalle. Obige allgemeine Schlüsse gelten vor- 
aussichtlich nur für solche Metalle, welche, wie die untersuchten, 
einen relativ hohen Brechungsindex haben. Denn ein wesentliches 
Erforderniss für die Gültigkeit des oben ausgeführten scheint uns 
darin zu liegen, dass die Werthe von i, kaum 30° überschreiten, ein 
! Eine einfache Überlegung zeigt, dass dann dieses Gesetz innerhalb derselben 
Grenzen auch den Austritt in jedes andere durchsichtige Medium beherrschen muss. 
